Ueber die Frischerei am Schwallboden. 
S13 
chiges Eisen, das rohe Stellen hat, indem das Gestehen des Eisens stellenweise 
so rasch eintritt, dass der Wind auf anderen Stellen nicht mehr einwirken kann, 
und oft wird es durch das hohe Ansetzen des Frischbodens unmöglich, das ge- 
wöhnliche Quantum Roheisen einzurennen. 
Diess sind die Kennzeichen eines zu garen, zu weichen Ganges. Die Ursache 
dieses Feuerganges kann ein zu starkes Wässern des Schwallbodens nach Aus- 
brechen des vorhergegangenen Deuls sein, wodurch sich beim Ausheizen der 
Schwallboden zu wenig auflöst, die niederschmelzenden Theile zu sehr abgekühlt 
werden, und so der Boden sich zu hoch ansetzt, oder eine zu niedere Temperatur, 
was dasselbe, so wie später die Zähflüssigkeit der sonst garen Schlacke und des 
Eisens bedingt, wodurch eine innige Mengung derselben verbunden mit schnellem 
Erstarren unter Aufblähen veranlasst wird. Man nennt den Gang in diesem Falle 
einen kalten Gang; das beste Mittel dagegen ist ein verstärkter stechender Wind. 
Der zu gare Gang mit seinen üblen Folgen kann aber auch herbei geführt 
werden durch die Eigenschaft der Schlacke bei einer Temperatur, die noch höher 
sein kann als bei normalem Verlaufe des Processes, eine nur zähflüssige teigige 
Cönsistenz anzunehmen. Hierbei ist die Farbe des Lauches oft in noch höherem 
Grade blendend weiss, als bei garem Gange, durch das höhere Ansetzen des 
Bodens und dem Brennen und hellen Glühen der mehr trockenen Flossengarbe, 
grosse zusammenhängende Schlacken-Flocken werden vom Winde aufgeworfen. 
Fährt man mitdem Räumeisen zu Boden, so erscheint nach schnellem Herausziehen 
desselben die Schlacke gleichmässig angelegt, sehr stark glühend, das Erkalten 
derselben erfolgt langsam und an allen Stellen ganz gleich, sie fällt vom Räum- 
eisen erst nach einigen darauf geführten Schlägen ab, und fliesst beim Abstechen 
sehr ruhig, wornach sie ohne Aufblähen erstarrt. 
Die Schlacke, deren Zusammensetzung hier folgt, besitzt diese Eigenschaften, 
wenn auch nicht in sehr auffallender Art. 
I. 1 *1S Gramm erforderten zur Oxydation des Eisenoxyduls 51-5 Theile 
der titrirten Lösung von zweifach chromsaurem Kali. 
II. 1-376S Gramm erforderten hiezu 62 Theile. 
III. 3-643 Gramm gaben: 
0-635 
2-55 
0-29 
0-6474 
0-3665 
0 1395 
0-0358 
0-0086 
0 0073 
Grm. Kieselsäure, 
„ Eisenoxyd, 
„ Manganoxydoxydul, 
„ schwefelsaure Kalkerde, 
„ pyrophosphorsaure Magnesia (Magnesia-Bestimmung), 
„ Kaliumplatinchlorid, 
„ sehwefelsaures Natron, 
„ pyrophosphorsaure Magnesia (Phosphorsäure-Bestimmung), 
„ Thonerde. 
IV. 4 - 349 Gramm gaben: 
0-762 Grm. Kieselsäure, 
3-042 „ Eisenoxyd, 
0-3236 „ Manganoxydoxydul, 
0-776 „ schwefelsaure Kalkerde, 
0-4236 „ pyrophosphorsaure Magnesia (Magnesia-Bestimmung), 
0-0075 „ pyrophosphorsaure Magnesia (Phosphorsäure-Bestimmung), 
0-01 „ Thonerde. 
